SÉANCE DU 3 OCTOBRE 190^4. 54 1 



» Les aciers à faible teneur en carbone ne se laminent plus dès qu'ils 

 renferment 10 pour 100 de molybdène. Il en est de même des aciers ào,85o 

 pour 100 de carbone, dès 5 pour 100 de molybdène. 



» Aciers bruis de forge. — La micrographie conduit aux mêmes divisions que pour 

 les aciers au tungstène; mais il faut beaucoup moins de molybdène que de tungstène 



pour produire le même effet. 



Aciers 



Classes. Microstruclurcs. à 0,200 pour 100 G. ù o,Soo pour 100 C. 



1 Perlite de o à 2 pour 100 de o à i pour loo 



2 Carbure Mo > 2 pour 100 Mo > i pour 100 



» Le constituant spécial se présente sous la forme de filaments blancs extrêmement 

 déliés, qui apparaissent en blanc dans l'action par l'acide picrique, en noir par le 

 picrate de soude en solution sodique. 



» Les principaux résultats obtenus dans les essais mécaniques peuvent être résumés 

 comme suit : 



» Ces résultats montrent l'influence considérable du molybdène; même 

 en faible quantité, il augmente très nettement la charge de rupture, sans 

 amener de fragilité. 



» Les propriétés des deux groupes d'aciers caractérisés par la microgra- 

 phie peuvent se résumer comme suit : 



» Les aciers perlitiques possèdent une charge de rupture et une limite 

 élastique élevées et cela d'autant plus que la teneur en molybdène est plus 

 forte. 



» Ils ont des allongements moyens et de belles strictions, ils offrent une 

 très grande résistance au choc; mais ils sont assez durs. 



» Les aciers à carbure sont à très haute charge de rupture et limite éla- 

 stique, mais ils sont fragiles, ils ont une dureté extrêmement élevée. Quanta 

 l'influence des divers traitements (trempe, recuit, etc.) elle est, toute pro- 

 portion gardée, la même que sur les aciers au tungstène. 



» En résumé, ces recherches établissent nettement que le molybdène 



c. R., 1904, 2» Semestre. (T. CXXXI.V, N° 14.) 72 



